A R G 5o7 



(120 à i5o quintaux) des schlicks les plus pauvres: on y 

 ajoute parties égales de fer sulfuré et de scories de plomb, 

 environ six parties de scories ferrugineuses, et on fond le 

 tout dans un fourneau courbe ou à manche. On obtient 

 de toute cette niasse environ quatre cents myriagrammes 

 ( 80 quintaux) de mattes peu riches , que l'on nomme crues , 

 et qui tiennent o,ooi56 (2 onces et demie d'argent au 

 quintal ). 



On fait griller deux fois ces mattes; on en prend deux 

 cent cinquante myriagrammes ( 5o quintaux ) ; on y ajoute 

 sept cent cinquante myriagrammes ( i5o quintaux) de schlick 

 pauvre, et on les fait fondre: c'est la fonte des mattes 

 crues ; elle donne environ trois cents myriagrammes ( Go 

 quintaux ) d'une matteplus riche, qui tient à peu près 0,0026 

 (4 onces d'argent au quintal. ) On procède alors à une troi- 

 sième fonte, dont les résultats doivent être plus riches. 

 jElle est coinposée, 



De minerai trié, contenant o.oojy à 0,0075 (6 à 



12 onces d'argent au quintal) 3oo livres).. i5o kilogr. 

 De schlick plus riche, contenant 0,0012a 0,01 

 d'argent (2 à 16 onces au quintal )( 200 liv.). 100 



De matte riche ( 1 5o livres ) yS 



De pierre calcaire (200 livres) 100 



De plomb frais sous différens états ( i5o livres) j5 

 On obtient de cette fonte , premièrement environ soi- 

 xante et quinze kilogrammes (i5o livres) de plomb - d'œu- 

 vre , contenant 0,02 à o,o3 kilogrammes d'argent (4 à 6 

 3narcs au quintal); secondement, des mattes de plomb. 



On reprend ces mattes aussitôt : on y ajoute un dixième 

 de plomb frais , et on les fond dé nouveau dans le même 

 fourneau. On obtient de nouvelles mattes beaucoup plus 

 riches, parce que le plomb a entraîné le peu d'argent quï 

 pouyoit rester en arrière : ces mattes contiennent 0,0007 à 

 c.ooSG kilogrammes ( 6 à 9 onces) d'argent. Elles sont en- 

 core grillées deux fois : on les refond avec environ un sixiè- 

 me de leur poids de plomb, et on a une quantité à peu 

 près égale de plomb - d'œuvre , contenant 0,02 à 0,026 d'ar- 

 gent (4 à 5 marcs au quintal). 



On reçoit en outre , à ceite dernière fonte . desin.Tttes de 



